## Aplikasi Pengolahan Limbah Batik Menggunakan Membran Keramik Berbiaya Rendah pada Kolom Batch
Sarah Fiebrina Heraningsih 1,* , Oki Alfernando 2 , Josua Sidauruk 2 , Jesika Sinaga 2 , Dinda Bectari 2 , Enita Pitri 2 , Fitri Nor Chasanah 2 , Gabriel Adi Pratama Marpaung 2 , Kasmiyanti 2 , Maulidini Nabila 2 , Mela Mauliani 2 , Nur Sri Wahyuningsih 2 , Riska Nofia Qona'a 2 , Syafhira Putri Aulia 2
1,2 Program Studi Teknik Kimia Universitas Jambi, Jalan Jambi-Ma Bulian, KM 15, Mendalo Indah, Jambi 36361, Indonesia *e-mail: sarah@unja.ac.id
Abstrak. Batik  ialah ciri khas budaya Indonesia yang dalam proses pembuatannya akan  menghasilkan  limbah sebagai sisa dari proses pewarnaan. Limbah tersebut masih memiliki kadar warna yang tinggi sehingga apabila tidak  diolah  lebih  lanjut  akan  mencemari  lingkungan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mensistesis  membran keramik dari bahan yang berbiaya rendah dan mengaplikasikan penggunaan membran tersebut untuk mengolah limbah batik pada suatu kolom batch. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ialah siklus pengolahan, hasil pengolahan pertama dimasukkan kembali ke kolom  batch  hingga 3 kali perulangan. Pengujian parameter yang dilakukan  ialah  pengujian  pH,  kekeruhan  dan  warna.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  membran  keramik mampu mengolah air limbah batik dengan % rejeksi kekeruhan maksimal 86,67 % dan % rejeksi maksimal 67, 51 %. Membran keramik  berbiaya rendah efektif  untuk digunakan sebagai alternatif untuk pengolahan  limbah batik.
Kata kunci : Kolom batch; limbah batik; membran keramik; pengolahan limbah batik.
Abstract. Batik is a characteristic of Indonesian culture which in the manufacturing process will produce waste as a residue from the colouring process. The waste still has a high colour content so if it is not processed further it will  pollute the environment. This study aims to synthesize ceramic membranes from low-cost  materials and apply the use of these membranes to treat batik waste in a batch column. The variable used in this study is the processing cycle, the results of the first processing are put back into the batch column for up to 3 iterations. The parameters  tested  were  pH,  turbidity  and  colour  testing.  The  results  showed  that  the  ceramic  membrane  was able to treat batik wastewater with a maximum turbidity rejection % of 86.67 % and a maximum % rejection of 67.51 %. Low-cost ceramic membranes are effective for use as an alternative for batik waste treatment.
Keywords :  Batch column; batik wastewater; batik wastewater treatment; ceramic membrane.

## 1. Pendahuluan
Batik  merupakan  warisan  budaya  dunia dari Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Industri  batik  dan  tekstil  merupakan  penghasil limbah cair yang berasal dari proses pencelupan. Selain pewarna, air limbah batik juga mengandung  bahan  sintetis  yang  sulit  untuk didegradasi.  Air  limbah  yang  dihasilkan  dari industri  batik  pada  umumnya  merupakan senyawa organik yang tidak dapat terurai secara alami  sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya pada lingkungan perairan.  Beberapa  zat  yang  paling  umum digunakan  dalam  industri  tekstil  adalah  remazol merah, hitam dan kuning keemasan. Pada proses pewarnaan,  senyawa-senyawa  yang  digunakan tersebut  hanya  dapat  digunakan  sekitar  5% sedangkan  sisa  95%  nya  akan  dibuang  sebagai limbah  cair.  Karena  sifatnya  yang  cukup  stabil,
keberadaannya  di  alam  sangat  sulit  untuk didegradasi,  dan  untuk  konsentrasi  yang  tinggi senyawa  ini  berbahaya  bagi  lingkungan  karena dapat  meningkatkan  kadar  COD  dan  BOD  air. (Sutisna et al., 2017)
Beberapa  teknik  telah  dikembangkan untuk  mengolah  limbah  yang  mengandung pewarna  (Abbas  et  al.,  2020;  Ali  et  al.,  2020; Ramesh  Reddy  et  al.,  2021;  Seerangaraj  et  al., 2021).  Dekolorisasi  limbah  yang  mengandung pewarna  merupakan  masalah  penting  dalam pengolahan  air  limbah  (Ahmadi  &  Ganjidoust, 2021).  Secara  umum,  perlakuan  biologis  dan fisiko-kimia  untuk  dekolorisasi  sebagian  besar pewarna tidak efektif karena sifat nya yang sulit terdegradasi dan konduktivitasnya rendah (Khan et al., 2013).
Saat  ini,  topik  penelitian  global  berfokus pada  teknik  pemisahan  dengan  menggunakan membran disebabkan  karena membran memiliki
Sarah  Fiebrina  Heraningsih  et  al.,  Aplikasi  Pengolahan  Limbah  Batik  Menggunakan  Membran  Keramik Berbiaya Rendah pada Kolom Batch
selektivitas dan permeabilitas yang efektif untuk pengolahan air bersih dan pengolahan air limbah industri  (Farahani  et  al.,  2019;  Liu  et  al.,  2011; Xia  et  al.,  2018).  Membran  telah  memainkan peran  penting  dalam  pengolahan  air  limbah industri,  terutama  limbah  pencelupan  yang terdapat  pewarna  dengan  persentase  tinggi, dengan  tujuan  untuk  menggunakan  kembali  air yang diolah dalam sistem industri tekstil melalui operasi  sederhana  (Amaral  et  al.,  2014;  Kamali et al., 2019; Taherizadeh et al., 2021).
Membran  keramik  memiliki  beberapa keunggulan  dibandingkan  dengan  membran organik  yaitu  permeabilitas  tinggi,  stabilitas termal  dan  kimia  yang  baik,  kekuatan  mekanik yang  sangat  baik,  dan  daya  tahan  yang  lama (Saja  et  al.,  2018).  Kelemahan  utama  dari membran  ini  adalah  biaya  tinggi  yang  sangat kuat  karena  bahan  baku  yang  digunakan  dan sintering  (Ouaddari  et  al.,  2019).  Membran keramik  yang  tersedia  secara  komersial  terbuat dari  oksida  industri  misalnya  alumina,  silika, titania  atau  campuran  oksida  tersebut  yang merupakan bahan mahal dan membutuhkan suhu sintering  yang  lebih  tinggi  (Achiou  et  al.,  2017; Karim et al., 2018).
Banyak  perhatian  telah  diberikan  untuk persiapan  pembuatan  membran  keramik  yang murah untuk meningkatkan kelayakan industrinya  saat  ini.  Oleh  karena  itu,  banyak penelitian yang berfokus pada fabrikasi membran  keramik  menggunakan  bahan  baku murah  seperti  geomaterial  dan  bahan  limbah (Elomari  et  al.,  2016;  Malik  et  al.,  2020; Ouaddari  et  al.,  2019).  Penelitian  saat  ini berfokus  untuk  mensintesis  membran  keramik menggunakan  bahan  berbiaya  rendah  untuk diaplikasikan  pada  pengolahan  limbah  batik untuk  menurunkan  parameter  kekeruhan  dan menurunkan  kandungan  zat  warna  dari  limbah batik.

## 2. Metode

## 2.1. Lokasi Penelitian
Penelitian
ini
dilaksanakan di
laboratorium  Teknik  Kimia,  Kampus  Pondok
Meja Universitas Jambi. Analisa berupa pengujian  turbidity  dilakukan  di  Laboratorium Teknik  Kimia  Universitas  Jambi  dan  pengujian kandungan  zat  warna  dilakukan  di  PT  Jambi Lestari Internasional.

## 2.2. Alat dan Bahan
Peralatan  yang  digunakan  pada  penelitian ini  antara  lain  :  ember,  gergaji,  paralon, timbangan  dan  galon.  Bahan  yang  digunakan sebagai  bahan  pembuatan  membran  pada penelitian  ini  adalah  zeolit  bubuk,  tanah  liat, batu  kerikil,  pasir,  ijuk,  pati  jagung  dan  pati jagung.  Sampel  limbah  batik  yang  digunakan pada penelitian ini diambil dari salah satu sentra umkm batik di  Kota Jambi.

## 2.3. Metode
Metode  yang  dilakukan  pada  pada penelitian  ini  berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Saifuddin  pada  tahun  2018 (Saifuddin et al., 2018) dengan modifikasi  yaitu penambahan  pati  yang  dijelaskan  dengan tahapan sebagai berikut :
1. Campurkan  1  kg  tanah  liat,  0,5  kg  pati,  0,5 kg zeolit bebatuan halus.
2. Tambahkan  air  pada  campuran  tersebut  dan aduk hingga merata.
3. Masukkan  campuran  tersebut  ke  dalam  pipa paralon untuk pencetakan membran.
4. Jemur membran yang sudah dicetak selama 2 hari menggunakan panas dari sinar matahari.
5. Membran  yang  sudah  kering  di  sintering menggunakan  pembakaran  langsung  dengan suhu  tinggi  sekitar  700-1000 o C  selama  2 jam.
6. Membran  yang  sudah  jadi  kemudian  disusun pada  sebuah  kolom  batch  dengan  susunan sebagaimana yang digambarkan pada Gambar 1.
7. Proses  pengolahan  limbah  batik  dilakukan secara  siklik  dengan  mensirkulasi  kembali limbah  tersebut  hingga  dua  kali  sehingga mencapai  3  siklus  dan  pada  setiap  siklus diambil  sampel  untuk  dilakukan  pengujian. Tahapan  penelitian  keseluruhan  dijelaskan pada Gambar 2.
Gambar 1. Susunan membran pada kolom batch
Gambar 2. Tahapan Penelitian

## 2.4. Analisa
Analisis  yang  dilakukan  pada  penelitian ini  ialah  analisa  pH,  analisa  kekeruhan  dan analisa  zat  warna.  Hasil  analisa  tersebut kemudian  diolah  untuk  menghitung  %  rejeksi menggunakan persamaan berikut  (Rashidi et  al., 2012) :
% 𝑅𝑒𝑗𝑒𝑘𝑠𝑖 = 𝐶𝑓−𝐶𝑝
𝐶𝑝 𝑥 100 %
................................. (1) Keterangan : Cf = Konsentrasi Awal Cp = Konsetrasi Permeate

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil  penelitian  berupa  pH,  kekeruhan dan  zatwarna  diolah  menggunakan  Persamaan (1).  Hasil  pengolahan  data  tersebut  kemudian ditabelkan  pada  Tabel  1.  Hasil  Pengolahan limbah batik ditunjukkan pada Gambar 3.
Tabel 1. Hasil Penelitian dan Pengolahan Data No Kode Sampel pH Kekeruhan, NTU Warna, Pt-Co % Rejeksi Kekeruhan % Rejeksi Warna 1 A0 6 350 297,18 - - 2 A1 6 56 96,53 77,6 67,51 3 A2 6 33,31 121,25 86,67 59,19 4 A3 5 39,36 120,53 84,25 59,44 *) Data Primer, diolah Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik Indonesia Nomor
P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 (KLHK,  2019)  tentang  perubahan  kedua  atas peraturan  menteri  lingkungan  hidup  nomor  5 tahun  2014    tentang  baku  mutu  air  limbah  bagi usaha  dan/atau  kegiatan  industri  tekstil  bahwa batas  kandungan  warna  yang  diperbolehkan ialah  200  Pt-Co.  Tabel  1  menunjukkan  nilai warna dari limbah batik yang berasal dari umkm ialah  297.18  Pt-Co.  Hal  ini  menandakan  bahwa limbah  batik  tersebut  tidak  dapat  langsung dibuang  ke  lingkungan  dan  harus  melalui pengolahan terlebih dahulu.
Gambar 3. Hasil Pengolahan Limbah Batik
Selanjutnya,  berdasarkan  tabel  1  tersebut, limbah  batik  yang  telah  diolah  mengalami penurunan  kandungan  warna  hingga  mencapai 96.53  Pt-Co.  Nilai  ini  telah  memenuhi  syarat
karena telah berada dibawah ambang batas yang ditetapkan.  Parameter  pH  juga  merupakan parameter  yang  diatur  pada  Peraturan  tersebut (KLHK, 2019) dengan pH yang disarankan ialah pada  rentang  pH  6-9.  Hasil  pengolahan  pada siklus  1  dan  2  menunjukkan  nilai  pH  6  yang berarti  masih  berada  dalam  rentang  yang disyaratkan,  akan  tetapi  hasil  pengolahan  pada siklus  ketiga  menunjukkan  penurunan  pH  yaitu pada  pH  5  yang  telah  berada  dibawah  nilai minimal yang disyaratkan.
Data  dari  Tabel  1  juga  dibuat  dalam bentuk  grafik  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  4 dan  Gambar  5.  Gambar  4  menunjukkan  terjadi penurunan yang signifikan pada saat pengolahan limbah  batik  pada  siklus  pertama.  Pada  siklus selanjutnya terjadi fenomena yang berbeda yaitu pada  nilai  kekeruhan  terjadi  penurunan  nilai maksimal  pada  siklus  kedua  sedangkan  pada parameter warna penurunan maksimal ditunjukkan pada siklus satu.
Gambar 4. Grafik Siklus Pengolahan Limbah Batik terhadap parameter : a) Kekeruhan, b) Warna, c) pH
Penelitian  serupa  yang  memvariasikan siklus  pengolahan  telah  dilakukan  oleh  Sutisna pada  tahun  2017  (Sutisna  et  al.,  2017). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak  siklus  maka  semakin  rendah  kadar pencemar. Pada penelitian ini, hal tersebut tidak dapat  diterapkan  sepenuhnya  karena  pada  hasil nilai  kekeruhan  dan  warna  menunjukkan  trend yang  berbeda.  Untuk  nilai  kekeruhan  , penambahan  siklus  masih  menurunkan  nilai
kekeruhan  sedangkan  untuk  warna,  pembahan siklus menaikkan kadar warna pada hasil olahan.
Gambar 5. Grafik Siklus Pengolahan Limbah Batik terhadap % Rejeksi Kekeruhan dan % Rejeksi Warna
Gambar  5  menunjukkan  bahwa  nilai  % Rejeksi  Kekeruhan  lebih  besar  dibandingkan  % Rejeksi  Warna.  %  Rejeksi  Kekeruhan  tertinggi ditunjukkan pada siklus 2 dengan nilai mencapai 86,67 %. % Rejeksi Warna tertinggi ditunjukkan pada  siklus  1  dengan  nilai  mencapai      67,51 %. Menurut  Georguvelas  dalam  penelitiannya  pada tahun  2021  (Georgouvelas  et  al.,  2021),  pada proses  penghilangan  zat  warna,  membran berfungsi  sebagai  katalis  yang  menginisiasi penghilangan zat warna melalui reaksi hidrogenasi.  Peningkatan  zat  warna  pada penelitian  ini,  disebabkan  oleh  adanya  siklus pengolahan yang menyebabkan terjadinya reaksi balik yang memutuskan ikatan tersebut sehingga kadar  warna  nya  kembali  meningkat  meskipun dalam jumlah yang relatif kecil.
Gambar 4. Nilai Korelasi terhadap parameter % Rejeksi Kekeruhan dan % Rejeksi Warna
Tahapan  akhir  dari  pengolahan  hasil penelitian ini dilakukan analisa korelasi terhadap
dua  parameter  yang  diujikan  yaitu  kekeruhan dan  warna.  Nilai  korelasi  menunjukkan  nilai yang  negatif  yaitu  -0,973.  Nilai  negatif  ini menunjukkan  bahwa  kedua  parameter  ini  tidak saling berhubungan dan cenderung berkebalikan (Kaushik et al., 2009).

## 4. Kesimpulan
Limbah  yang  berasal  dari  industri  batik harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu karena  nilai  Warna  masih  sangat  tinggi,  di  atas ambang  batas  yang  ditetapkan  oleh  KLHK. Pembuatan  membran  dari  bahan  yang  berbiaya rendah efektif untuk diaplikasikan pada pengolahan  limbah  baik  dengan  nilai  %  Rejeksi Kekeruhan  tertinggi  sebesar  86,67  %  dan  % Rejeksi Warna tertinggi 67,51 %.

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  terwujud  berkat  kerjasama dosen dan mahasiswa Teknik Kimia Universitas Jambi  pada  mata  kuliahProject  Based  Learning (PjBL) Teknologi Membran.

## Daftar Pustaka
Abbas,  H.  A.,  Nasr,  R.  A.,  Khalaf,  A.,  Al Bawab,  A.,  &  Jamil,  T.  S.  (2020). Photocatalytic  degradation  of  methylene blue  dye  by  fluorite  type  Fe2Zr2-xWxO7 system  under  visible  light  irradiation.
Ecotoxicology  and  Environmental  Safety ,
196 (November 2019), 110518. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110 518
Achiou,  B.,  Elomari,  H.,  Bouazizi,  A.,  Karim,
A., Ouammou, M., Albizane, A., Bennazha,  J.,  Alami  Younssi,  S.,  &  El
Amrani,  I.  E.  (2017).  Manufacturing  of tubular  ceramic  microfiltration  membrane based on natural pozzolan for pretreatment  of  seawater  desalination.
Desalination , 419 (February),  181–187. https://doi.org/10.1016/j.desal.2017.06.01
4
Ahmadi,  S.,  &  Ganjidoust,  H.  (2021).  Using banana peel waste to synthesize BPAC/ZnO nanocomposite for photocatalytic  degradation  of  Acid  Blue 25: Influential parameters, mineralization, biodegradability studies. Journal of Environmental  Chemical  Engineering , 9 (5), 106010.
https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.10601
0
Ali,  E.  A.,  Ismail,  M.  N.,  &  Elsabee,  M.  Z. (2020).  Chitosan  based  polyelectrolyte complexes  development  for  anionic  and cationic dyes adsorption. Egyptian Journal  of  Chemistry , 63 (2),  537–554. https://doi.org/10.21608/ejchem.2020.205
22.2229
Amaral,  M.  C.  S.,  Neta,  L.  S.  F.,  Souza,  M., Cerqueira,  N.,  &  de  Carvalho,  R.  B. (2014). Evaluation of operational parameters  from  a  microfiltration  system for  indigo  blue  dye  recovery  from  textile dye  effluent. Desalination  and  Water Treatment , 52 (1–3), 257–266. https://doi.org/10.1080/19443994.2013.79 3618 Elomari,  H.,  Achiou,  B.,  Ouammou,  M.,
Albizane,  A.,  Bennazha,  J.,  Alami Younssi,  S.,  &  Elamrani,  I.  (2016). Elaboration  and  characterization  of  flat membrane supports from Moroccan clays. Application for the treatment of wastewater. Desalination  and  Water Treatment , 57 (43), 20298–20306. https://doi.org/10.1080/19443994.2015.11 10722
Farahani, M. H. D. A., Rabiee, H., & Vatanpour, V.  (2019).  Comparing  the  effect  of incorporation  of  various  nanoparticulate on  the  performance  and  antifouling properties of polyethersulfone nanocomposite  membranes. Journal  of Water  Process  Engineering , 27 (August
2018),
47–57. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2018.11.01
2
Georgouvelas,  D.,  Abdelhamid,  H.  N.,  Li,  J., Edlund, U., & Mathew, A. P. (2021). All- cellulose  functional  membranes  for  water treatment:  Adsorption  of  metal  ions  and catalytic decolorization of dyes.
Carbohydrate  Polymers , 264 (January), 118044.
https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118 044
Kamali, M., Suhas, D. P., Costa, M. E., Capela, I.,  &  Aminabhavi,  T.  M.  (2019).
Sustainability considerations
in membrane-based technologies for industrial  effluents  treatment. Chemical Engineering  Journal , 368 ,  474–494. https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.02.075
Karim,  A.,  Achiou,  B.,  Bouazizi,  A.,  Aaddane,
A.,  Ouammou,  M.,  Bouziane,  M., Bennazha,  J.,  &  Alami  Younssi,  S. (2018). Development of reduced graphene oxide  membrane  on  flat  Moroccan ceramic pozzolan support. Application for soluble dyes removal. Journal of
Environmental  Chemical  Engineering , 6 (1), 1475–1485.
https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.01.055
Kaushik,  A.,  Kansal,  A.,  Santosh,  Meena, Kumari,  S.,  &  Kaushik,  C.  P.  (2009).
Heavy  metal  contamination  of  river
Yamuna,  Haryana,  India:  Assessment  by
Metal Enrichment Factor of the
Sediments. Journal of Hazardous Materials , 164 (1), 265–270. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.08.
031
Khan,  T.  A.,  Nazir,  M.,  &  Khan,  E.  A.  (2013).
Adsorptive  removal of rhodamine B from textile  wastewater  using  water  chestnut
(Trapa  natans  L.)  peel:  Adsorption dynamics and kinetic studies. Toxicological and Environmental Chemistry , 95 (6), 919–931. https://doi.org/10.1080/02772248.2013.84 0369 KLHK.  (2019).  Peraturan  Menteri  Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang Perubahan Kedua  Atas Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  5
Tahun  2014  Tentang  Baku  Mutu  Air Limbah. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e. pdf
Liu, F., Hashim, N. A., Liu, Y., Abed, M. R. M.,
&  Li,  K.  (2011).  Progress  in  the production  and  modification  of  PVDF membranes. Journal of Membrane Science , 375 (1–2), 1–27. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2011.03.
014
Malik,  N.,  Bulasara,  V.  K.,  &  Basu,  S.  (2020). Preparation  of  novel  porous  ceramic microfiltration  membranes  from  fly  ash, kaolin and dolomite mixtures. In
Ceramics International (Vol. 46, Issue 5). Techna Group S.r.l. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.11 .184 Ouaddari,  H.,  Karim,  A.,  Achiou,  B.,  Saja,  S.,
Aaddane,  A.,  Bennazha,  J.,  El  Amrani  El Hassani,  I.,  Ouammou,  M.,  &  Albizane, A.  (2019).  New  low-cost  ultrafiltration membrane  made  from  purified  natural clays  for  direct  Red  80  dye  removal. Journal  of  Environmental  Chemical Engineering , 7 (4), 103268. https://doi.org/10.1016/j.jece.2019.10326 8
Ramesh  Reddy,  N.,  Mamatha  Kumari,  M., Shankar, M. V., Raghava Reddy, K., Woo Joo,  S.,  &  Aminabhavi,  T.  M.  (2021). Photocatalytic  hydrogen  production  from dye contaminated water and electrochemical supercapacitors using carbon  nanohorns  and  TiO2  nanoflower heterogeneous catalysts. Journal of Environmental Management , 277 (September 2020), 111433. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.11 1433 Rashidi,  H.  R.,  Sulaiman,  N.  M.  N.,  &  Hashim, N.  A.  (2012).  Batik  Industry  Synthetic Wastewater Treatment Using Nanofiltration Membrane. Procedia Engineering , 44 , 2010–2012. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.09.0
25
Saifuddin,  S.,  Elisa,  E.,  &  Sami,  M.  (2018). Efisiensi  Kinerja  Membran  Keramik Tanah  Liat  &  Zeolit  Aktif  Sebagai MediaFilter  Untuk  Filtrasi  Air  Sungai. Prosiding  Seminar  Nasioanal  Politeknik Negeri Lhokseumawe , 2 (1), 240–247.
Saja,  S.,  Bouazizi,  A.,  Achiou,  B.,  Ouammou, M.,  Albizane,  A.,  Bennazha,  J.,  & Younssi,  S.  A.  (2018).  Elaboration  and characterization  of  low-cost  ceramic membrane  made  from  natural  Moroccan perlite for treatment of industrial wastewater. Journal  of  Environmental Chemical  Engineering , 6 (1),  451–458. https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.12.004
Seerangaraj,  V.,  Sathiyavimal,  S.,  Shankar,  S. N., Nandagopal, J. G. T.,
Balashanmugam,  P.,  Al-Misned,  F.  A., Shanmugavel,  M.,  Senthilkumar,  P.,  & Pugazhendhi, A. (2021). Cytotoxic effects of silver nanoparticles on Ruellia tuberosa: Photocatalytic degradation properties  against  crystal  violet  and coomassie  brilliant  blue. Journal  of Environmental  Chemical  Engineering , 9 (2), 105088. https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.10508
8 Sutisna, S., Wibowo, E., Rokhmat, M., Rahman, D.  Y.,  Murniati,  R.,  Khairurrijal,  K.,  & Abdullah,  M.  (2017).  Batik  Wastewater Treatment  Using  TiO2  Nanoparticles Coated  on  the  Surface  of  Plastic  Sheet.
Procedia Engineering , 170 , 78–83. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.0 15 Taherizadeh, H., Hashemifard, S. A., Izadpanah, A.  A.,  &  Ismail,  A.  F.  (2021). Investigation  of  fouling  of  surface modified  Polyvinyl  chloride  hollow  fiber membrane  bioreactor  via  Zinc  oxide- nanoparticles under coagulant for municipal  wastewater  treatment. Journal of  Environmental  Chemical  Engineering , 9 (5), 105835. https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.10583 5
Xia,  Q.  C.,  Liu,  M.  L.,  Cao,  X.  L.,  Wang,  Y., Xing,  W.,  &  Sun,  S.  P.  (2018).  Structure design  and  applications  of  dual-layer polymeric membranes. Journal of Membrane Science , 562 , 85–111.
https://doi.org/10.1016/j.memsci.2018.05. 033